ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1902, N:0 2. 69 



För att utröna sammanhanget mellan ledningsmotständ och 

 kemisk sammansättning har jag utgått från följande synpunkter: 



l:o. Det bör företrädesvis vara de i järnet lösta främmande 

 ämnena, som influera på ledningsmotståndet. 



2:0. Man kan vänta, att ekvivalenta mängder af de lösta 

 främmande ämnena skola inverka lika mycket. 



3:0. Såvidt man vet, förekomma Si och Mn alltid lösta i jär- 

 net; man har åtminstone vid de små halter, det här är fråga om, 

 icke kunnat konstatera några utskilda föreningar med dessa ämnen. 



4:o. I liärdadt stål förekommer kolet i löst tillstånd ^) 

 (m arten sit). 



Frän S och P, som i föreliggande stål förekomma i mini- 

 mala och föga varierande mängder, bör man kunna, åtminstone 

 tillsvidare, totalt bortse. 



Att börja med omräknades därför, för de härdade profverna. 

 Si- och il/^i-halterna till deras motsvarande, ekvivalenta >:>kol- 

 cärdey>, d. v. s. analystalen dividerades med i'esp. ämnens atolii- 

 vikter (28,4 och 55,0) och multiplicerades med kolets (12,0). 



De sä erhållna »kolvärdena» af Si och Mn adderades till kol- 

 halten. Summan häraf uppfördes i vertikal led (se fig. 1; lA, 

 2 h, . . . 1 h), under det ledningsmotståndet afsattes i horisontal led. 



Det visade sig, att de så erhållna punkterna ligga på en 

 rät linie. Afvikelserna äro mycket obetydliga, nästan mindre 

 än af de oundgängliga analysfelen kan väntas. -) 



Detta gifver otvetydigt vid handen, att de ofvan gjorda 

 antagandena öfverensstämraa med verkligheten. 



Hvad vidare beträffar de ohärdade ^^rofreovia, i hvilka man 

 förut har antagit, att kolet ej förekommer i löst tillstånd, •') kan 

 man sålunda ej pä förhand säga, huni kolet där skall inverka. 



^) Se t. ex. förf. citerade afhaudlinsz;. 



*) Att N:o ',) h afviker något mer, beror tydligen därpii, att des.s härdnings- 

 temperatur ieke varit tillräckligt hög för att, åtminstone efter afkylning, hålla hela 

 kolmängden, 1,20 %, i löst tillstånd. Då N:r (5 härdats vid samma temp., var ff 

 äfven för lågt, ( = 44,4), men efter härdning vid högre temp. fick ff det beräk- 

 nade värdet. 



'■') utan iitskildt i form af karbid. 



